( '337 ) 



» La craie, en pâte artificielle ou en pierre naturelle, plongée dans une 

 » dissolution de silicate de potasse, absorbe, même à froid, une quantité de 

 » silice qui peut devenir considérable , en exposant la pierre alternative- 

 » ment, et à plusieurs reprises, à l'action de la dissolution siliceuse et à 

 » l'air : la craie prend un aspect lisse, un grain serré et une couleur plus 

 I) ou moins jaunâtre suivant qu'elle était plus ou moins ferrugineuse. Les 

 ») pierres ainsi préparées sont susceptibles de recevoir un beau poli; le 

 » durcissement d'abord superficiel pénètre peu à peu au centre, alors 

 » même que la pierre présente une assez grande épaisseur; elles paraissent 

 » pouvoir devenir d'une utilité incontestable pour faire des travaux de 

 » sculpture, des ornements divers d'un travail même très-délicat; car, 

 » lorsque la. silicatisation a lieu sur des craies bien sèches, ce qui est 

 » essentiel pour obtenir de bons résultats, les surfaces ne sont nullement ' 

 M altérées. Des essais faits pour appliquer ces pierres à l'imprimerie litho- 

 » graphique promettent un succès complet. 



» Cette méthode de transformer les calcaires tendres en calcaires siliceux 

 » peut devenir une conquête précieuse pour l'art de bâtir. Des ornements 

 » inaltérables à l'humidité, et d'une grande dureté, pourront être obtenus 

 M à des prix peu élevés, et, dans beaucoup de cas, un badigeonnage fait 

 » avec ime dissolution de silicate de potassejpourra servir à préserver d'une 

 » altération ultérieure d'anciens monuments construits en calcaire tendre ; 

 » ce même badigeonnage pourra devenir d'une application générale dans 

 » les contrées où, comme en Champagne, la craie forme presque l'unique 

 )) matière applicable aux constructions. » 



» Toutes ces améliorations dans l'art de bâtir et d'orner nos constructions, 

 si complètement décrites dès i84i, sont déjà largement entrées dans le do- 

 maine de la pratique et bientôt tous nos grands monuments auront trouvé 

 dans la silicatisation des conditions précieuses de durée et d'inaltérabilité. 



» Il est un point important que j'ai cherché dès lors à élucider : com- 

 ment doit-on envisager l'action de l'air dans le durcissement des calcaires 

 siliceux ou artificiels? J'ai démontré expérimentalement qu'une partie de 

 la silice du silicate se sépare par l'action de l'acide carbonique de l'air, 

 mais que les parties de ce silicate qui ont eu le contact d'une quantité suf- 

 fisante de carbonate de chaux, passent à l'état de silicate de chaux. Mon 

 travail, présenté à l'Académie en i84i> signalait encore les nombreuses 

 applications industrielles auxquelles l'injection artificielle des substances 

 minérales dans l'intérieur des corps poreux peut donner lieu, soit qu'on 

 opère sur les matières organiques ou sur les matières inorganiques. 



G. R., i855, 1" Semestre. (T. XL, N" 26.) X73 



